924 



Z>'inent 



scheint. Er zeigt starken Pleochroismus, und 

 die parallel der Langsrichtung der Stengel- 

 chen schwingenden Strahlen werden am 

 starksien absorbiert. Dies 1st auch die 

 Richtung der kleinsten optischen Elastizitat, 

 In gut gebrannten Klinkern tritt er meist 

 als Ausfiillung, in Flecken verteilt, zwischen 

 den iibrigen Bestandteilen auf. 



3d) Der Felit, der keine Far bung zeigt, 

 besitzt kraftiges Doppelbrechungsvermb'gen 

 und ist optisch zweiachsig. Das Licht bricht 

 er ungefahr ebenso stark wie der Belit. 

 Weder die runden Kb'rner, noch die lang- 

 lichen Gebilde, in denen er aufzutreten ver- 

 mag, zeigen kristallographische Umgrenzung. 

 Sind sie gestreift, so ist es immer quer zur 

 Langsrichtung, wie ebenfalls die Aus- 

 loschung stattfindet. Die Streifung gibt 

 auch die Kichtung der kleineren optischen 

 Elastizitat an. Danach liegt im Felit wohi 

 ein rhombisches Mineral vor. Auffallend 

 ist, daB mit einem reichlichen Vorhanden- 

 sein des Felits meist ein Gehaltsruckgang an 

 Belit Hand in Hand geht und umgekehrt, 

 so da6 beicle sich gleichsam vertreten konnen. 



H. Kappen hat diese von Tornebohm 

 gemachte Beobachtung weiter verfolgt und 

 nimmt auf Grund seiner dabei gemachten 

 Erfahrungen an, daB Belit und Felit ver- 

 schiedene Modifikationen ein und derselben 

 chemischen Verbindung sind, die sich nur 

 bei verschiedenen Temperaturen bilden. Der 

 Entstehung des Felit geht danach meistens 

 die Bildung von Belit voraus, der bei der 

 Sinterung unterhalb seines Schmelzpunktes 

 kristallisiert, wahrend der Felit sich aus 

 der feuerfliissigen Masse abscheidet. 



3e)Die amorphe, glasige Substanz 

 ist isotrop, i'arblos und zeigt recht starkes 

 Lichtbrechungsvermb'gen, welches das des 

 Alits noch etwas iibertrifft. Daher ist diese 

 Masse, welche die vier anderen Bestandteile 

 umhiillt, nicht immer leicht vom schwach 

 doppelbrechenden Alit zu unterscheiden. Sie 

 kommt nur in geringen Mengen vor. 



Diese ftinf Gemengteile treten im nor- 

 malen Klinker immer mehr oder weniger 

 deutlich auf. Tornebohm untersuchte 

 ferner Brennproben, wo der Normalrohmehl- 

 mischung kiinstlich verschiedene Prozente 

 je einmal von CaC0 3 , A1 2 3 , Fe 2 3 und Si0 2 

 noch zugesetzt wurden, um deren EinfluB 

 auf die Mineralienbildung zu studieren. Da- 

 bei konnte er beobachten, daB mit steigen- 

 dem Gehalt des Klinkers an Kieselsaure 

 die Menge des Belits zunimmt, wiihrend sie 

 mit groBerem Zusatz von Calciumoxyd 

 geringer wird. So wurde durch Zugeben 

 von 4% Calciumkarbonat zur Normal- 

 mischung ein Klinker erbrannt, der im 

 Diinnschliff fast nur Alit und Celit erkennen 

 lieB. Die Annahme, daB der Celit seiner 

 dunklen Farbung wegen das durch den 



Eisengehalt ausgezeichnete Mineral ist, 

 scheint eine Bestatigung dadurch gefunden 

 zu haben, daB durch Zusetzen von Eisen- 

 oxyd dessen Quantitat ganz erheblich ver- 

 mehrt wurde. Ein Brennen mit einem Zu- 

 schuB von 2% Tonerdehydrat bewirkte 

 keine sichtbare Aenderung des Mineral- 

 bestandes. 



An Klinkern verschiedenen Brandes fand 

 Tornebohm folgendes: Zu schwach ge- 

 brannter Klinker besteht aus einer porosen 

 Masse, die wesentlich aus kleinen, hellen 

 Kornchen zusammengesetzt ist, deren 

 Kanten abgerundet, gleichwie geflossen, er- 

 scheinen. Alit und Belit (oder Felit) lassen 

 sich erkennen, und vielleicht sind auch 

 Calciumoxydkornchen vorhanden, die im 

 Diinnschliff, weil sie isotrop sind, kaum 

 sicher wahrzunehmen sind. Der Celit bildet 

 das eine Mai eine Zwischenmasse, das andere 

 Mai tritt er in kleinen Stengelchen mehr 

 idiomorph auf. Im gut gebrannten Klinker, 

 der weniger poros ist, sind Alit und Belit 

 besser kristallinisch ausgebildet, wahrend der 

 Celit nur in fleckenartiger Verteilung als 

 Zwischenmasse vorkommt, Der eisenreiche 

 Celit besitzt den niedrigsten Schmelzpunkt 

 und kristallisiert daher zuerst von alien 

 Bestandteilen. Nimmt dann aber die Tempe- 

 ratur weiter zu, so wird er fliissig, und die 

 ganze Masse sintert zusammen, wodurch die 

 Bildung von Alit- und Belitkristallen wesent- 

 lich gel'ordert wird. 



Der Celit wirkt somit gewissermaBen als 

 FluBmittel, und beim Erkalten der Masse 

 sehen wir die Kristalle der anderen Minera- 

 lien, die bei normalem Brennen nicht in FluB 

 geraten, in ihm eingebettet. 



Zu einer anderen Ansicht ist hier von 

 Glasenapp auf Grund petrographischer 

 Forschungen gelangt. Auch er findet bei 

 Untersuchungen mit dem Mikroskop an 

 Diinnschliff en eine Zwischenmasse flecken- 

 weise zwischen den iibrigen Bestandteilen 

 verteilt. Aber er meint, daB man diese Masse 

 nicht mit dem Celit verwechseln du'rfe und 

 bezeichnet diesen Bestandteil des Portland- 

 zementklinkers als Schlacke, die sich nach 

 ihm vom Celit wesentlich unterscheidet. Sie 

 ist amorph, glasig, optisch inaktiv und je 

 nach dem Oxydationszustand des Eisens 

 gelblichrotbisgriinlichbraun gefarbt, welchem 

 Umstand der Klinker im wesentlichen seine 

 Farbe verdankt, Nur selten besitzt die 

 Schlacke ein strahlig-kristallinisches Gefiige, 

 und in Ausnahmefallen, wenn es ortlich an 

 Eisenoxyd fehlt, kann sie sich als amorphes, 

 optisch-inaktives farbloses Glas darstellen, 

 wie es auch Tornebohm gesehen hat. 



4. Die chemische Konstitution. Die 

 Versuche, die chemische Zusammensetzung 

 des Portlandzementklinkers aufzuklaren, 

 reichen bis rund hundert Jahre zuriick. Zu- 



